— 160 — 



« Possiamo dunque senz'altro estendere ai cilindri compatti i risultati 

 che otterremo per nostri fasci. 



« 4. Una correzione importante è quella riguardante l'imperfetta omo- 

 geneità del materiale. Per eseguirla seguiremo il seguente metodo. Prima di 

 formare il fascio, i 127 fili lunghi cm. 58,5, venivano divisi in 6 gruppi di 

 36, 30, 24, 18, 12, 7, ciascuno dei quali era destinato a formare uno degli 

 strati del cilindro. Ciascun gruppo veniva diviso in fasci di 6 fili legati 

 strettamente tra loro; per il gruppo di 7 i fasci di 6 fili si ottenevano ri- 

 facendo il fascio 7 volte ed escludendo ogni volta uno dei fili. Ciascun fascio 

 rappresenta un cilindro avente la sezione di 6 fili e lungo circa 250 dia- 

 metri. Avvolta una piccola elica secondaria dilOO spire sopra un tubo sottile 

 di vetro, entro il quale si poneva il fascio in modo che l'elica corrispondesse al 

 suo centro, e collocato tutto nel campo dell'elica induttrice, si determinava 

 col variar della corrente in questa, la curva magnetica, avente per ascisse 

 le intensità della corrente magnetizzante e per ordinate le letture al galva- 

 nemetro (divise per 2 per esser confrontabili colle misure fatte con 50 spire). 

 Queste curve, vista la lunghezza del fascio, si possono confondere sensibil- 

 mente colle curve normali. I punti ottenuti per i fasci appartenenti al me- 

 desimo gruppo erano segnati come appartenenti ad una medesima curva; 

 questa veniva tracciata in modo da rappresentare il risultato medio per i 

 detti fasci. Si ottennero così 6 curve le cui differenze dipendevano dalla non 

 omogeneità del materiale. Si fecero poi le medie delle 6 ordinate corrispon- 

 denti alle medesime ascisse, e si tracciò con esse la curva media. Le differenze 

 tra le ordinate della curva media e quelle delle singole 6 curve, danno le cor- 

 rezioni da farsi alle ordinate di queste per ridurle ai valori che si otterreb- 

 bero se il materiale desse tutto una curva uguale alla media. Per facilitare 

 la riduzione si costruirono le curve aventi le correzioni per ordinate e le or- 

 dinate delle precedenti curve per ascisse. Così per ciascuna lettura al gal- 

 vanometro balistico (ridotta alla sezione di 6 fili) e per ciascun strato del 

 fascio, si ha immediatamente la correzione. 



Questo metodo non è del tutto rigoroso, perchè, quando i fili sono riu- 

 niti, il magnetismo di ciascuno dipende a rigore anche da quello di tutti 

 gli altri; tuttavia è certo che predomina di gran lunga l'influenza delle qualità 

 proprie a ciascun strato. I seguenti esempì mostrano l'efficacia della corre- 

 zione. Sono due esperienze fatte pel fascio più lungo colle correnti 0,8 e 1,6. 

 Per tale lunghezza la distribuzione è quasi esattamente uniforme : 



i = 1,6 



Valori non corretti 148,1 152,6 157,2 151,8 153,6 140,9 



» corretti 149,8 146,9 153,8 151,6 151,3 150,3 



Come si vede, differenze di circa 13 unità sono ridotte a 1. 



i = 0,8 

 Valori non corretti 71,0 

 » corretti 76,7 



78,7 

 75,0 



81,1 78,4 79,7 

 77,5 76,9 77,6 



72,6 

 77,1 



